( 521 ) 



diminuait cle densite par Paction du marleau et qu'il 



reprenait sa densite par le recnit. Ici aussi le inarlelage 

 produit des fissures dans le metal, surtout si on le pousse 

 un peu loin- Le recuit a haute temperature les fait dispa- 

 raitre peut-etre parce qu'il emporte la surface du metal en 

 la brulant, tandis que le nettoyage subsequent et oblige 

 met au jour les parties qui n'avaient pas ele fissurees. 



Les travaux precedents nous ont appris que les varia- 

 tions des poids specifiques, sous temperature egale, pour- 

 raient etre attributes, ou bien a un accident, ou bien 

 k un changement dans 1'etat allotropique d'un corps. 

 La proposition que j'ai enoncee trouve, par consequent, 

 deja un certain appui, mais on s'assurera qu'elle ren- 

 contrera, pour ainsi dire, une demonstration si complete 

 par les travaux suivanls qu'il reslera bien peu de chose k 



y ajouter. 



Deja en 1848, G. Rose(l) fit une observation qui a de 

 Pimporlanee pour nous. Ayant constate, a I'occasion d'un 

 travail war les alliages de Tor, que les densiles de divers 

 ecbanlillons de ce metal variaient enormement suivant 

 qu'on les delerminait au moven d'or nalif, (For fondu 

 sous du borax, ou d'or fondu sous du carbonate de sodium, 

 ou encore selon que Tor etait rapidement ou lentement 

 refroidi, il fit battre a outrance de Tor pur a la monnaiede 

 Berlin, el alors il obtint des resultalsconcordants. 



La densite moyenne de Tor frappe a ele trouvee egale k 

 19,320 a la temperature de 14° Reaumur: la densile de 

 1'orcoule variail de 19,2750 a 19,2917. Ainsi la frappe 

 donne a Tor une densite conslante. Ce r£sultat n'est pas 

 dfta ce que Tor serait susceptible d'une certaine conden- 



(1) Annates de Poggendor/f, t. LXXIIF. p. 1. 



